96 RÉDUCTION DU NI0B11 M 



lorsqu'on traite par l'eau la matière réduite. L'emploi de 

 creusets en fer ne permet pas d'atteindre des tempéra- 

 tures assez élevées pour cela. 



La réduction du fluoniobate de potasse par le sodium 

 ne m'ayant pas donné un résultat tout à fait satisfaisant, 

 j'ai essayé de remplacer ce métal par le magnésium. Mais 

 je ne cite cet essai, qui a complètement manqué, que pour 

 signaler aux chimistes le danger qu'il peut présenter. Je 

 n'opérais heureusement que sur un gramme de fluonio- 

 bate, mélangé avec 0,5 de magnésium en fragments d'un 

 fil très-fin. Au moment où le mélange, chauffé dans un 

 petit creuset d'acier (un dé à coudre), a atteint la chaleur 

 rouge, il s'est produit une détonation semblable à un coup 

 de pistolet, et toute la matière s'est dissipée en fumée. 



La réduction par l'aluminium a lieu, au contraire, avec 

 une grande facilité; j'ai employé 1 '/ â partie d'aluminium 

 en limaille pour une partie de fluoniobate. On peut se 

 servir d'un creuset en charbon de cornue ou simplement 

 d'un creuset brasqué. Seulement, comme il faut éviter 

 d'introduire le mélange dans une brasqne humide, et pour 

 que la cavité creusée dans celle-ci se conserve après la 

 dessication, il convient de préparer le creuset avec de la 

 poudre de charbon humectée avec une dissolution con- 

 centrée de sucre ; on y creuse la cavité nécessaire, puis 

 on chauffe le creuset au rouge, ce qui donne à la masse 

 de charbon une assez grande cohésion. 



La réduction a été opérée dans un fourneau à vent, à 

 la température des essais de fer. On ne retrouve, après 

 le refroidissement du creuset, qu'un culot métallique, la 

 scorie s'étant entièrement infiltrée dans le charbon. Traité 

 par l'acide chlorhydrique jusqu'à ce qu'il ne dégage plus 

 d'hydrogène à froid, même dans un acide assez concentré. 



